499 
cerca de 2 ps. 3 rs. por el marco de plata y la ha. 
cienda real paya el quintal de los minerales de una ley 
de 3 onzas de plata por quintal á 2 ps. 2 rs., y de 32 
onzas de plata por quintal á 2 ps. 43 rs. 
Comparémos ahora los resultados antecedentes con 
los que obtuvo el Sr. Spansenberg, aplicando el método de 
amalgamacion de Freyberg á los minerales de Oajaca. 
Los minerales de las minas que trabaja la Compañía mexi- 
cana en Oajaca y principalmente los de la mina de San 
Antonio de Padua, contienen piritas de fierro y plata sul. 
furea. Estos minerales se reducen á polvo en un mor: 
tero en la hacienda de Santa Ana, y despues de ha. 
berse ensayado por fuego para conocer su ley de pla. 
ta, entran en los hornos de reverbero. Para cono: . 
cer la proporcion de azufre que contienen, se fun. 
den en un crisol 100 partes del mineral con polvo de vi. 
drio 6 de borax y se pesa el régulo de rohstein (1) que 
se queda en el crisól, el cual contiene el azufre combi. 
nado con los diversos metales contenidos en el mineral. 
Si este régulo es menos de 16 por 100, y si la ley 
de plata del mineral no pasa de 2 onzas por quintal, 
entonces el polvo mineral se humedece con 14 por 100 
de sulfato de fierro (vitriolo de fierro) disuelto en agua 
y despues de haberse mezclado bien con 6 por 100 
hasta S por 100 de sal, se quema bien en los hornos 
de reverbero; pero si la ley de plata del mineral no 
pasa de 4 onzas por quintal y que el régulo sulfureo 
obtenido en el crisól pesa mas de 16 por 100 entone 
ces el mineral se reverbera sin vitriolo de fierro y SO» 
lo con 8 hasta 10 por 100 de sal. 
ad - 3 
(1) Véase la esplicacion en el núm. 1 del Registro 
trimestre pág. 88, e 
